200 üeber d. Absorptionskraft der Kohle und ihre Verwendbarkeit etc. 



die Abwesenheit der Kohlensäure dargethan wurde. Palla- 

 dium- und auch Kupferchlorür absorbirten dieses Gas fast 

 vollständig; ersteres unter Bildung der schwarzen Palladium - 

 Kohlenoxydverbindung. Da die angewandte Kohle vorher 

 mit siedendem Wasser behandelt worden war und unter luft- 

 freiem Wasser erkaltete, so kann vernünftigerweise der 

 Einwurf nicht gemacht werden, dass die Kohle beim Erkal- 

 ten atmosphärischen Sauerstoff absorbirt habe, welcher beim 

 nachträglichen Erhitzen bis zum Siedpunkt des Quecksilbers 

 die Bildung von Kohlenoxyd veranlasste. Auch kann man 

 nicht annehmen, dass bei dieser verhältnissmässig niedrigen 

 Temperatur eine Wasserzersetzung eintrat, welche das Auf- 

 treten des Kohlenoxyds bedingte; in diesem Falle musste 

 eine KohlenwasserstofFverbindung sich bilden, deren Vorhan- 

 densein die Analyse aber nicht dargethan hat. 



Durch diesen dritten Versuch wird unzweifelhaft darge- 

 than, dass das aus der Kohle entwickelte Koh- 

 lenoxydgas in der Kohle präexistirte und durch 

 Kochen mit Wasser nicht ausgetrieben wer- 

 den konnte, dass aber eine Temperatur, welche 

 noch tief unter der Entzündungstemperatur der 

 Kohle liegt, hinreicht, die Kohle zu entgasen, resp. 

 das in ihr enthaltene Kohlenoxyd auszutreiben. 



Da das Absorptionsvermögen der Kohle grösstentheils 

 auf einer Flächenanziehung beruht, so steht dasselbe in 

 geradem Verhältniss zu ihrer Porosität und es ist leicht ersicht- 

 lich, dass der präexistirende Gasgehalt der Holzkokle in 

 quantitativer Hinsicht von der Textur, dem Alter, sowie 

 dem Saft- resp. Gummi- oder Harzgehalt der Holzart, aus 

 w^elcher sie dargestellt wurde, mit abhängig ist. 



Um approximativ den präexistir enden Gasgehalt 

 der Meilerkohle zu bestimmen wurde ein Stück Meilerholz- 

 kohle, die aus jungem geschälten Eichenholz (Lohholz) darge- 

 stellt worden war, quantitativ auf seinen Gasgehalt dem Vo- 

 lumen nach prüft. 



Das angewandte Stück Kohle war ziemlich dicht und 

 ohne merkliche Risse. Es wog lufttrocken 14,027 Grm. und 



